UBER NEUli VERBINDUNGEN DES SILICIUMS. 349 



wird. Eine Beobachtung macht es sogar wahrscheinlich, dass dieses Chloriir 

 bei gewohnlicher Temperatur gasformig ist. Als wir niimlich zur Bereituno- 

 des Chloriirs amorphes Silicium x ) anwandten , und zwar in ansehnlicher Men 

 vvurde das daruber geleitete Chlorwasserstoffgas ebenfalls noch unter der Gliih- 

 Iiitze und unter fortwahrendein Freiwerden von Wasserstoffgas sehr leicht zer- 

 setzt; aber in dem bis zu — 15° abgekiihlten U-Rohr hatte sieh kaum ein 



o°> 



Tropfen liquides Chloriir angesammelt , wahrend sich dagegen in dem vorge- 

 schlagenen Wasser eine grosse Menge weisses Oxyd gebildet hatte. Dieses 

 Oxyd war unter alien bis dahin erhaltenen das am lebhaflesten verbrennende 

 und das, welches beim Verbrennen stets eine braungefarbte Kiesclsaure gab; 

 es war dasselbe, welches bei der Analyse 62,1b pC. Silicium gab. 



Mit dieser Vermuthung, dass es ein an Silicium reicheres, sehr fliichtiges 

 oder gasformiges Chloriir gebe, welches dem anderen mehr oder weniger bei- 

 gemengt ist und dadurch dessen Siedepunkt bis auf 28° erniedrigen kann, 

 steht eine Beobachtung in anscheinendem Widerspruch, die wir nicht unerwahnt 

 lassen diirfen, obgleich wir sie nur ein Mai gemacht haben. Wir batten bei 

 noch nicht zum Gliihen gehender Hitze aus ungefiihr 30 Grm. krystallinischen 

 Siliciums das Chloriir bereitet, das wir aus der kleinen Retorte, worin es 

 condensirt worden war, einer fractionirten Destination unterwarfen. Das Sieden 

 begann schon bei 28°, dann stieg die Temperatur, wie fruher, rasch bis auf 

 42°, wobei sie am lanarsten stehen blieb. Sie erhohte sich dann bis zu 48°, 



bis wohin eben so viel als bei 42° uberdestillirt war. Dann stieg sie fort- 

 wahrend bis zu 92°, wo dann nur noch wenig Fliissigkeit iibrig war. In 

 Folge des Wechsels der Vorlage kiihlte sich die Retorte zufallig etwas ab, 

 so dass sie sich mit Luft erfulitc, und als nun von Neuem erhitzt wurde, trat 

 eine heftige Explosion ein mit rolhem Feuer, und die ganze innere Wand 



1) Das amorphe Silicium lasst sich ebenfalls in einem Thontiegel darstellen. Es ist 

 dabei vortheilhaft , das Fluorkieselnatrium mit etwa gleich viel gegluhtem Koch- 

 salz zu vermischen. Das Salzgemenge mit dem in kleine Stucke zerschnittenen 

 Natrium wird dann in einen zuvor zum Gluhen erhitzten Tiegel geschiiltet und 

 bedeckt bis zum sehwachen Gluhen erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Masse 

 mit salzsaurehaltigem Wasser ausgekocht und das Silicium zuletzt noch mit FIuss- 



saure gereinigt 



Phys. Classe. VII. 



Yy 



